488 



liegen, indess hoffe ich, diese Lücke später noch aus- 

 zufüllen. 



Alle Analysen führten mich zur nämlichen Schlussfolge- 

 rung, dass die sämmtlich von mir untersuchten Cölestine keine 

 nachweisbaren Mengen Barium enthalten, dass sie dagegen 

 alle kleine Mengen Calcium enthalten. Mögen hierauf die 

 vollständigen Analysen selbst folgen : 



Fundort: Chem. Zusammensetzung in pCt. 



S0 4 Sr Ca 



Cölestin vom Erie-See. . 52,770 46,926 0,157 = 99,853 



von Rüdersdorf . 52,685 46,715 0,239 = 99,639 



„ Girgenti . . 52,542 46,842 0,472 = 99,856 



„ Bristol . . 52,609 47,206 0,071 - 99,886 



„ „ Mokkatam . 52,566 47,230 0,269 = 100,065 



„ Pschow . . 52,343 47,426 0,247 = 100,016 



Es muss also unbedingt der Calcium - Gehalt die Ver- 

 schiedenheit der Krystallgestalt und die Abweichungen der 

 Winkel von ihrem normalen Werthe bedingen. 



Es entstehen dabei zwei Fragen von Wichtigkeit: 



1) ist das Calcium, als Sulphat, dem Strontiumsulphat für 

 isomorph zu halten? und 



2) lässt sich, wenn diese Isomorphie angenommen werden 

 darf, ein einfaches Gesetz über die Beziehungen der Menge 

 Calcium zu der Zunahme oder Abnahme des Winkels auf- 

 stellen ? 



Was die erste Frage der Isomorphie des Calciumsulphats 

 mit den Sulphaten des Strontiums und Bariums betrifft, so ist 

 viel darüber debattirt worden, bis schliesslich Hessenberg*) 

 die Meinung aussprach, dass im strengen Sinne sich keine 

 Isomorphie zwischen dem Anhydrit und der Gruppe des Ba- 

 rytes annehmen Hesse, d. h. keine echte Isomorphie, mit der 

 eine gemeinschaftliche Spaltbarkeit zusammenhängt. 



„Versteht man sich jedoch dazu, fügt Hessenberg S. 25 

 hinzu, den Begriff des Isomorphismus nur an die ungefähre 



*) Mineralogische Notizen , Neue Folge , 7. Heft. Frankfurt a. M. 

 S. 1 und ff 



